30 . ^^- Guertler. 



das relative Mi'iiiicnvcrliiiltiiis der vei'biiiiilciicii und fieicn Atome zuein- 

 ander äiiderii. Kurz und i^ut. es kommt für den (icsamtzustand ein (Jleicli- 

 gewieht zustande, welches von der Temperatur und dem iMischungsver- 

 hältnis der verschiedenen Atome abhängig- ist. Ganz im Gegensatz zu dem 

 (irundsatz, iiacli wclclicm im heterogenen (Gleichgewicht zwischen den ver- 

 schiedenen Phasen die J.age des (ileichgewichts unabhängig von den rela- 

 tiven Mengen der Phasen ist , indem sich beispielsweise ein Gleichgewicht 

 zw ischen Mutterlauge und Bodenkrvstallen nicht ändert . wenn zu der 

 Mischung gesättigte Mutterlauge von gleicher Temperatur hinzugegossen 

 wird . hai)en wir hier im homogenen Gleichgewicht der Molekiüe eine sehr 

 empfindliche Abhängigkeit der Gleichgewichtslage von dem Mischungsver- 

 hältnis der verschiedenen Atome. Jede Veränderung der Temperatur fuhrt 

 eine Veränderung des Gleichgewichtes herbei, und wii- eihalten so inner- 

 halb des gasförmigen Zustandes eine kontinuierliche \erschiebung der 

 relativen Mengen der vorhandenen Moleküle in Abhängigkeit von der 

 Temperatur. 



Im flüssigen Zustande kehren nun dieselben Verhältnisse wieder wie 

 im gasförmigen , wenn auch die Beweglichkeit der Atome hier erheblich 

 geringer geworden ist. Ja sogar im krvstallisierten Zustande ist diese Be- 

 weglichkeit fraglos immer noch vorhanden, und wir dürfen uns deshalb 

 einen Metallkrystall nicht als eine tote Substanz vorstellen, sondern im 

 Zustande einer fortgesetzten inneren Bewegung durch Vereinigung und Auf- 

 spaltung der Moleküle in ihre Atome. 



Cber diese Molekularzustände innerhall) erkalteter krvstallisierter 

 Legierungen wissen wir nun zunächst aulJerordentlich wenig. In gewissen 

 Fällen gestatten uns Erscheinungen der Phasengleichgewichte, das heißt 

 die Gestalt der Sättigungslinien , welche die einzelnen homogenen Phasen- 

 gebiete abgrenzen, Rückschlüsse auf die Zustände dei- .Moleküle innerhalb 

 derselben. Bisher hat m;«n nur in Messungen der elektrischen Leitfiihig- 

 keit ein .Mittel, einen Einblick in die Molekularzustände fester Lösungen 

 zu tun. Trotzdem aber sind sie von Bedeutung. Es mul) den Theoretiker 

 notwendig interessieren, zu welchen Molekülen chemischer \'erbindungeu 

 sich zwei Metalle zu vereinigen vermögen, von deren Kombination das 

 Zustandsdiagramm zunächst nur aussagt, daß eine Reihe flüssiger und 

 fester Lösungen von gewissen varia')leii Abgrenzungen existieren. So ent- 

 steht beispielsweise die Frage, wcdclie .Vrt von Molekülen zwischen Kupfer 

 un<l Zink mögen innerhalb der festen Lösungen existieren, die in Fig. li» 

 als das Feld IV bezeichnet ist. Fs war schon gesagt worden, dali, wenn 

 gewisse Zuslandsfehh'r sich auf enge Konzentrationen lieschränken . die 

 (»bendi'ein mit einfachen .Vtomrormehi zusammenralien. dali man dann 

 ohne weiteres diese neuen Krvstullarlen nU \'erbinduugen aiiffalil, das jieißt 

 mit ;iii(liieii Wdrteii |)räziser, dai'i m;iii aunimnit. in diesen Kr\ stallarten 

 seien vorwiegeml Moleküle ('er entsprechenden \ i rbindung /u linden. 

 Solche l'iischeinunucn la;.;en beis|)ielsw('ise voi- bei den V^erbindungen 

 CUj Mg und (!u.Mg._. in Fig. II Wo sich aber tlie festiii Lösungen über 



